Brandzone der Meteoreisen. 33 



in denen die Körnung des Kamacits beginnt; in diesem Teil 

 sind die Linien fast verschwunden. 



3. Temperatur zirka 878° C. 1 Minute erhitzt. Die Körnung 

 des Kamacits ist bemerkbar, die Linien sind noch schmäler 

 geworden und kaum eine Linie ist in ihrem ganzen Verlauf zu 

 verfolgen. Häufig sind Stücke der Linien durch vereinzelte 

 Ätznäpfchen angedeutet. Die Rhabdite sind noch als solche 

 erhalten. 



4. Temperatur zirka 869° C. 10 Minuten erhitzt. An wenigen 

 Stellen sind noch die Reste der Linien zu erkennen. Die 

 Körnung hat sich stark entwickelt, ein Teil der Rhabditnadeln 

 hat sich zwischen die Körner geschoben und bildet an vielen 

 Stellen ihre Umgrenzung. 



5. Temperatur zirka 866° C. 30 Minuten erhitzt. Die Linien 

 sind an wenigen Stellen noch in Resten vorhanden wie beim 

 Versuch 4. Die Rhabditnadeln sind als solche verschwunden 

 und umgeben nun jedes Korn des veränderten Kamacits, was 

 bei 70facher Vergrößerung deutlich, noch schöner aber bei 

 300facher Vergrößerung zu erkennen ist. 



Die erste Veränderung, welche im Kamacit wahrzunehmen 

 ist, besteht darin, daß die Neumann'schen Linien durch das 

 Ätzmittel nicht mehr in ihrer ursprünglichen Breite und Tiefe 

 hervorgerufen werden. Die diesen Linien entsprechende Störung 

 im Raumgitter scheint also bei der Erhitzung zuerst sich 

 auszugleichen. Ein Teil der Linien und besonders Teile der 

 resistenteren Linien erwiesen sich aber von einer beachtungs- 

 werten Resistenz, ihre Spuren sind noch nachweisbar, nach- 

 dem der Kamacit schon aufgehört hat als solcher zu existieren, 

 indem er durch volle Ausbildung seiner Körnung in das tech- 

 nische Nickeleisen übergegangen ist. Hieraus hat man wohl zu 

 schließen, daß auf den resistenteren Linien nach Bildung der- 

 selben noch andere Prozesse, z. B. eine unmerklich schwache 

 Oxydation, vor sich gegangen ist, wodurch die große Differenz in 

 der Geschwindigkeit, mit der die Linien verschwinden, verständ- 

 lich wird. Die Körnung des Kamacits kommt nach früheren ^ 



1 F. Berwerth, Diese Sitzungsberichte, Bd. 114, Abt, I, p. 343 (1905), 

 und W. Fraenkel und G. Tammann, Zeitschr. f. anorg. Chemie, Bd. 60, 

 p. 416 (1908). 



Silzb d. ni;ithem -naliirw. Kl. ; f.XX. l'.d., Abt. 1. 3 



